Title: 4.1. Jälkikäsittely: Mestariteoksesi paljastaminen
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 2: Käytännön työskentelyä 3D-hartsitulostimen kanssa

Tukien poisto: Hienostunut tanssi

Tukien poistaminen on kuin paljastaisi suojapressun alle piilotetun veistoksen. Se vaatii hienovaraisuutta ja oikeita työkaluja, jotta luomuksesi ei mene pilalle.

- Työkalut: Muovikaapimet, huuhteluleikkurit ja skalpellit ovat liittolaisiasi tässä tehtävässä. Valitse sopiva työkalu tukien koon ja haurauden perusteella.
- Lämmin kylpyamme -tekniikka: Upota vedokset kuumaan veteen (ei kiehuvaan) muutamaksi minuutiksi pehmentämään tukia, jotta ne on helpompi poistaa vahingoittamatta herkkiä piirteitä.
- Strateginen poistaminen: Aloita poistamalla suuremmat, helposti saatavilla olevat tuet ja siirry sitten pienempiin, monimutkaisempiin tukiin.
- Varo yksityiskohtia: Ole erityisen varovainen hienojen yksityiskohtien kanssa, käytä skalpelliä tarkkoihin leikkauksiin ja vältä liiallista voimankäyttöä.

Puhdistus: Turmeltumaton pinta

Perusteellinen puhdistus on välttämätöntä kovettumattoman hartsin poistamiseksi ja sileän, ammattimaisen pinnan saavuttamiseksi.

- Isopropyylialkoholi (IPA): Paras liuotin hartsin puhdistukseen. Käytä 99-prosenttista IPA:a tai hartsin puhdistusliuosta optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
- Agitaatio ja harjaus: Sekoita vedosta varovasti IPA:ssa ja käytä pehmeää harjaa, jotta pääset rakoihin ja voit poistaa pinttyneet hartsijäämät.
- Moninkertaiset huuhtelut: Toista puhdistusprosessi useita kertoja käyttämällä joka kerta uutta IPA:a, kunnes tuloste on täysin puhdas ja tahmea.
- Kuivaus: Anna tulosteen kuivua ilmakuivaksi ennen kovettumista, jotta vältytään samentumiselta tai epätarkkuuksilta.
- Ultraäänipuhdistus: Harkitse ultraäänipuhdistinta monimutkaisia malleja varten, joissa on vaikeasti saavutettavia kohtia. Ultraäänipuhdistin käyttää korkeataajuisia ääniaaltoja pienimpienkin hartsihiukkasten poistamiseksi.
- Vaihtoehtoiset puhdistusratkaisut: Tutki vedellä pestäviä hartseja tai erikoispuhdistusaineita, jos IPA:a ei ole saatavilla tai se aiheuttaa ympäristöongelmia.

Kovettaminen: Luomuksesi lujittaminen

Kovettaminen muuttaa pehmeän, kovettumattoman hartsin kovaksi, kestäväksi materiaaliksi.

- UV-valo: Käytä erityistä UV-kovetusasemaa tai auringonvaloa tehokkaaseen kovettumiseen.
- Kovettumisaika: Noudata hartsin valmistajan suosituksia optimaalisen kovettumisajan suhteen. Alikovettuminen jättää mallin heikoksi, kun taas ylikovettuminen voi aiheuttaa haurautta.
- 360 asteen kovettaminen: Käännä tulostetta tai käytä UV-kääntöpöytää, jotta kaikki pinnat saavat riittävästi UV-valoa tasaisen kovettumisen varmistamiseksi.
- Jälkikovettaminen: Harkitse jälkikovettamista lujuuden ja kestävyyden lisäämiseksi, erityisesti toiminnallisissa osissa.